22 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Dann ein regelmässiges Temperatur-Fallen, während die ganze Masse 

 noch schmelzend war, von 1392 bis 1310° während 9.5 Minuten. 



Darauf ein horizontaler oder beinahe horizontaler Verlauf der Kurve 

 während einer längeren Zeit, nämlich von 1310 bis 1307° während 14.5 

 Minuten oder von 13 10 bis 1300° während 18.5 Minuten. 



Über den weiteren Verlauf siehe die Tabellen S. 15 und 19. 



Der Inflexionspunkt liegt annähernd bei 1150°; legen wir hierzu die 

 Korrektion (s. S. 17) 2;°, bekommen wir als Erstarrungs-^:??</punkt 

 1175°, also 50° niedriger als bei Diopsid, CaMgSi^O^. 



Als Kontrolle dient, dass der horizontale oder beinahe horizontale 

 Kurven-Verlauf für den CaMgSi^O^-Y ersuch bei 1336 — 1330°, für den — 

 unter gleichen Bedingungen ausgeführten — Akermanit- Versuch dagegen 

 bei 13 10 1307°, also ebenfalls etwas niedriger liegt. 



Vergleichen wir die Erstarrungskurve des Akermanits mit denjenigen 

 des Augits und des eutektischen Gemisches von hex. 6^/3:-Metasilikat plus 

 Augit, so sehen wir, dass der horizontale oder beinahe horizontale 

 Verlauf der Kurve bei dem Akermanit- Versuch nicht unwesentlich kürzer, 

 dagegen der konkave Teil (von dem horizontalen Verlauf bis zum 

 Inflexionspunkt) nicht unwesentlich länger als bei den zwei anderen 

 Versuchen ist. Dies bedeutet, indem wir daran erinnern, dass die 

 Krystallisation, bezw. die End-Krystallisation bei den zw^ei letzteren Ver- 

 suchen bei konstanter Temperatur stattfand, dass die Erstarrung des 

 Akermanits bei einer etwas sinkenden Temperatur vor sich ging. 



In der Tat können wir aus anderen Gründen den Schluss ziehen, 

 dass dies auch der Fall sein muss. 



Der Akermanit, [Ca,Mg)j^Si^O^^^, ist ein MischkrystdW, aus Zonen 

 mit wechselndem Verhältnis zwischen Ca und Mg bestehend. — Aus 

 Akermans kalorimetrischen Untersuchungen, die eine regelmässige 

 Abnahme der totalen Schmelzwärme, je höher die j^-Menge des Aker- 

 manits steigt, ergeben — von 431 Kai. für [Ca,Mg)^Si^0^f^ mit 1.95% 

 MgO bis zu 411 Kai. für {Ca,Mg)^Si^O^^ mit 12.43 0/0 ^gO — folgt, 

 dass die Mischkrystall- Kombination {Ca,Mg)^Si^O^Q : (Ca,Mg)^Si^0^f^ 

 des Akermanits Bakhuis Roozebooms Typus I angehört, indem das 

 erstere Glied schwerer schmelzbar als das letztere Glied (mit hoher Mg- 

 Menge) ist. Der von mir untersuchte Akermanit hat folglich keinen 

 einzelnen Schmelzpunkt, sondern ein Schmelzpunkt-Intervall (cfr. p—s 

 auf Fig. 19, Teil I und Fig. i, III Teil II); zuerst krystallisiert ein Glied 

 mit einer relativ kleinen, später, nämlich bei abnehmender Temperatur, 

 ein Glied mit einer immer höheren J^-Menge. 



